�対して3質量部である。��PTFEファインパウダーを製造した。中のPTFE残固形分は0.1質量%未満であった。径は500μmで、嵩密度は0.51g/mlであった。��、標準比重は2.150であった。�ろ、押出し圧力は17.7MPaであった。��度は39MPaであり、伸度は410%であった。�量は、PTFE100質量部に対して9質量部である。��してPTFEファインパウダーを製造した。粒子径は430μmで、嵩密度は0.51g/mlであった。PTFE100質量部に対して3質量部である。��同様にしてPTFEファインパウダーを製造した。�は560μmで、嵩密度は0.47g/mlであった。得たところ、押出し圧力は16.7MPaであった。��に対して3質量部である。PTFEファインパウダーを製造した。�のPTFE残固形分は0.4質量%であった。0μmで、嵩密度は0.49g/mlであった。ところ、押出し圧力は16.5MPaであった。�にしてPTFEファインパウダーを製造した。��廃液中のPTFE残固形分は0.4質量%であった。��径は560μmで、嵩密度は0.51g/mlであった。�、標準比重は2.150であった。ころ、押出し圧力は18.1MPaであった。��比して、押出し圧力は1.6MPa高かった。��、強度は41MPaであり、伸度は410%であった。造に用いることができる。